( 2^4 ) 



ccsse ail bout dc 34 licures. II s'etait depose une poudre iioinltrc , 

 qui etait probahlcment un oxide du metal combine au zinc. L'ac- 

 tiuu a ete beaucoup moiiis vive sur le zinc distille , le zinc-plomb, 

 et le zinc-etain ; mais elle a paru continuellcment augmenler d'in- 

 lensite pendant I'espace de huit jours qu'elle a dure. Dans I'acidc 

 n° 6, qui est beaucoup plus concentre, Taction a ete tres-faiblc 

 sur tons les zincs ; mais elle a ete a pen pres la meme pour tous. 

 Le zinc pur s'est dissous sans residu ; quant aux autrcs zincs, ils 

 i)nt laisse des depots en rapport avec leurs inipurctes. 



Qnand le metal qui est combine au zinc , est tres-clectro-negatif, 

 comme le cuivre, Taction est d'abord tres-prompte , a cause de 

 Tenergie des couples elementaires zinc et cuivre ; mais bientot 

 aprt'S, Telement cuivre reagissant sur le sulfate de zinc en disso- 

 lution, se recouvre de zinc plus ou moins oxide, el Taction se ra- 

 lentit. Neanmoins Toxide de zinc etant negatif par rapport ay zinc 

 melallique, ilproduit encore plus d'effet quele zinc absolumeatpur. 

 Aussi Taction de ce dernier metal, sur Tacide sulfurique, se trouve- 

 t-ellc augmcntcc par la formation d'une coucbe d'oxide a la surface 

 du metal , dont Taction va sans cesse en augmentant d'energie , 

 comme il vient d'etre dit. On accelere cette oxidation du zinc, et 

 par suite son action sur le liquide , en le sortant de temps en temps 

 du liquide pour Texposer au contact de Tair. Dans Texperience 

 faite avec le zinc pur, entoure de fil de platine , Taction se trouve 

 d'abord tres-acceleree ; mais bientot elle se ralenlit, par la raison 

 que le platine reagit, comme le cuivre, sur la dissolution de sul- 

 fate de zinc, et se recouvre d'une peilicule de ce metal. En enle- 

 vant cette couche , ou cliangeant les fils de platine, Taction reprend 

 son energie precedente. 



L'analyse chimique du zinc du commerce a donne quelques 

 traces d'etain ct de plonib , et un pen plus d'un centifeme de fer. 

 L'auteur s'est assure, par divers essais , qu'il sufTisait d'associer au 

 zinc pur moins de deux centiemes de fer, pour produire avec Tacide 

 sulfurique le mCme effet que le zinc du commerce. 



Enfin, au moyen du galvanometre , dont les extremites etaient 

 formes successivement de deux especes de zinc plongeant dans 

 Tacide n" 3, Tautcur a pu les ranger dans Tordre suivant , en allant 

 du plus positif au plus negatif: zinc distille, zinc-plomb, zinc- 

 etain, zinc-fer, zinc du commerce et zinc-cuivre. { Bibliotheqiie 

 unwerselle de Geneve, avril !83o, p. Sgi.) 



